jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
2e couche. Le 27. Fraiche. Presqueprise. Sèche. 2e couche. Sèche. 3e couche Sèche. aeeoMcte. Comm. faiblement à prendre. Le 28. Fraiche et parties Sèche. 3e couche. Comm. faiblement Comm. faiblement Comm. très faiblement. Continue faiblement sèches. à prendre. à prendre. à prendre. Le 29. Presque sèche. Comm. très faiblement. Presque prise. Presque prise. Continue. Presque prise. à prendre. Le 30. Sèche. 2e couche. Parfaitement prise Parfaitement prise. Prise. Presque prise. Parfaitement prise. Le 31. Fraîche. Presque sèche. Sèche. 3e couche Sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 1er février. Comm. faiblement à prendre. Sèche. Bien prise. Presque sèche. Presque sèche. Le 2. Presque sèche. Presque sèche. Sèche. Sèche. Presque sèche. Le 3. Sèche. 3e couche Sèche. Sèche. 3e couche Sèche. 3e couche. Le 4. Comm. à prendre faiblement Comm. à prendre. Le 5. Parfaitement prise. Parfaitement prise. Prise. Le 6. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 7. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Le 8. Sèche. Sèche. Sèche. (*) Formation de petits cercles bruns qui ont peut-être augmenté. 42. Résumé et conclusions. 1°. L'huile de lin qui a bouilli cinq heures dans un ballon de verre placé sur un bain de sable, sous la direction d'un ouvrier peintre habitué à ce genre d'opération, n'a pas paru être plus siccative que l'huile de lin ordinaire; 2°. L'huile de lin qui a bouilli trois heures avec les 15 centièmes de son poids de litharge ou de peroxyde de manganèse, est plus siccative que l'huile de lin cuite pendant cinq heures. (a) La litharge est plus siccative que le peroxyde de manganèse. (b) La litharge qui a été chauffée une fois avec l'huile est plus active que celle qui ne l'a pas été. (c) Même résultat pour le peroxyde de manganèse qui a été chauffé plusieurs fois, relativement à celui qui ne l'a pas été. 3°. L'huile qui a subi une cuisson de cinq heures, cuite de nouveau avec les 15 centièmes de son poids de litharge, est plus siccative que si elle eût été cuite avec le peroxyde de manganèse mais il est remarquable que l'excès d'activité qui distingue la litharge ou
ce genre d'opération, n'a pas paru être plus siccative que l'huile de lin ordinaire; 2°. L'huile de lin qui a bouilli trois heures avec les 15 centièmes de son poids de litharge ou de peroxyde de manganèse, est plus siccative que l'huile de lin cuite pendant cinq heures. (a) La litharge est plus siccative que le peroxyde de manganèse. (b) La litharge qui a été chauffée une fois avec l'huile est plus active que celle qui ne l'a pas été. (c) Même résultat pour le peroxyde de manganèse qui a été chauffé plusieurs fois, relativement à celui qui ne l'a pas été. 3°. L'huile qui a subi une cuisson de cinq heures, cuite de nouveau avec les 15 centièmes de son poids de litharge, est plus siccative que si elle eût été cuite avec le peroxyde de manganèse mais il est remarquable que l'excès d'activité qui distingue la litharge ou le peroxyde de manganèse qui ont servi à cuire de l'huile de lin, d'avec la litharge ou du peroxyde de manganèse neufs, lorsqu'il s'agit d'huile de lin naturelle, il est remarquable, dis-je, que cet excès d'activité n'existe plus, lorsqu'il s'agit d'huile de lin qui a subi une cuisson de cinq heures. 43. Après avoir reconnu l'inutilité de cuire les huiles pour préparer un siccatif, aussi longtemps qu'on le fait habituellement, je constatai ces faits remarquables, que l'huile de lin exposée pendant six heures à une température de 70 degrés environ, avec 10 pour 100 de peroxyde de manganèse, peut être employée immédiatement en peinture, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter un siccatif; que l'huile de lin exposée le même temps à cette même température acquiert pareillement la propriété siccative, mais ne l'acquiert pas à un degré aussi prononcé, à beaucoup près. C'est ce qu'on verra par les expériences dont les résultats seront exposés plus bas (45). Le 20 janvier 1850, N°1. Huile de lin A. Verre, agit. du matin. 1e couche. Le 22 janvier, à 9 h. Fraîche. Le 23 Fraîche. Le 24. Fraîche. Le 25. Fraîche. Le 26. Fraîche Le 27. Fraîche. Le 28. Fraîche. Le 29. Fraîche. Le
heures. 43. Après avoir reconnu l'inutilité de cuire les huiles pour préparer un siccatif, aussi longtemps qu'on le fait habituellement, je constatai ces faits remarquables, que l'huile de lin exposée pendant six heures à une température de 70 degrés environ, avec 10 pour 100 de peroxyde de manganèse, peut être employée immédiatement en peinture, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter un siccatif; que l'huile de lin exposée le même temps à cette même température acquiert pareillement la propriété siccative, mais ne l'acquiert pas à un degré aussi prononcé, à beaucoup près. C'est ce qu'on verra par les expériences dont les résultats seront exposés plus bas (45). Le 20 janvier 1850, N°1. Huile de lin A. Verre, agit. du matin. 1e couche. Le 22 janvier, à 9 h. Fraîche. Le 23 Fraîche. Le 24. Fraîche. Le 25. Fraîche. Le 26. Fraîche Le 27. Fraîche. Le 28. Fraîche. Le 29. Fraîche. Le 30. Fraîche. Les 31, 32, 33, 34, 35. Fraîche. Le 36. Commence à prendre Le 37. Sèche par place. Les 38 et 39. Presquesèche. Le 40. Sèche, excepté quelques parties. Le 41. Sèche. 1re couche. Les 12, 13, 14, 15, 16. Fraîche. Le 17. Commence faiblement Fraîche. Le 18. En grande partie prise. Fraîche. Le 19. Sèche par place. Commence à prendre. Le 20. Presquesèche. Presquesèche. Le 21. Sèche. 2e couche Sèche. 2e couche. Le 22. Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 23. Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 24. Fraiche. Fraîche. Fraîche. Le 25. Commence à prendre. Commence à prendre. Commence à prendre. Le 26. Parfaitement prise Continue à prendre. Presque sèche. Le 27. Parfaitement prise. Presque prise. Sèche, bonne a penda. Le 28. Sèche. Prise. Parfaitement sèche. Le 29 mars, à 8 h. Presque sèche. Fraîche. Le 30. Sèche. 3e couche. Fraîche. Le 31. Fraîche. Fraîche. Les 4, 5, 6. Fraîche. Fraîche. Le 7. Commence à prendre. Commence à prendre. Le 8. Presque sèche. Presque prise. Le 9. Sèche Presque sèche. Le 10. Sèche. 3e couche. Les 11, 12, 13. Fraîche. Le 14. Commence à prendre. Le 15. Prise. Le 16. Presque sèche. Le 17. Sèche. Observation. Afin de savoir si l'huile
grande partie prise. Fraîche. Le 19. Sèche par place. Commence à prendre. Le 20. Presquesèche. Presquesèche. Le 21. Sèche. 2e couche Sèche. 2e couche. Le 22. Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 23. Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 24. Fraiche. Fraîche. Fraîche. Le 25. Commence à prendre. Commence à prendre. Commence à prendre. Le 26. Parfaitement prise Continue à prendre. Presque sèche. Le 27. Parfaitement prise. Presque prise. Sèche, bonne a penda. Le 28. Sèche. Prise. Parfaitement sèche. Le 29 mars, à 8 h. Presque sèche. Fraîche. Le 30. Sèche. 3e couche. Fraîche. Le 31. Fraîche. Fraîche. Les 4, 5, 6. Fraîche. Fraîche. Le 7. Commence à prendre. Commence à prendre. Le 8. Presque sèche. Presque prise. Le 9. Sèche Presque sèche. Le 10. Sèche. 3e couche. Les 11, 12, 13. Fraîche. Le 14. Commence à prendre. Le 15. Prise. Le 16. Presque sèche. Le 17. Sèche. Observation. Afin de savoir si l'huile de lin N°1 était devenue plus siccative avec le temps et le contact de l'air, après avoir donné la 2e couche ci-contre, on en donna une première sur du verre. On désignera cette huile par A'. Avec l'huile qui servit à donner la 2e couche, on donna une 3e couche A", le 21 février. Il est remarquable que l'huile de lin ait reçu une si grande augmentation dans sa propriété siccative d'une exposition de six heures à une température de 70 à 80 degrés, avec 10 pour 100 de son poids d'un peroxyde de manganèse, qui avait déjà servi plusieurs fois à des opérations semblables. La première couche a séché en 21 jours. 3 jours. La 2e couche en 10 jours. La 3e couche en 7 jours. Le blanc de zinc augmente la propriété siccative de cette dernière huile, puisque la 3e couche en 2 jours. 30 jours. La 4e couche en 28 jours. Cependant, je ne crois pas devoir en conclure que le blanc de zinc ait exercé une propriété siccative dans le sens négatif; car, avec le blanc de zinc et l'huile chauffée, des parties sèches dans la première couche se sont manifestées en même temps que des
A", le 21 février. Il est remarquable que l'huile de lin ait reçu une si grande augmentation dans sa propriété siccative d'une exposition de six heures à une température de 70 à 80 degrés, avec 10 pour 100 de son poids d'un peroxyde de manganèse, qui avait déjà servi plusieurs fois à des opérations semblables. La première couche a séché en 21 jours. 3 jours. La 2e couche en 10 jours. La 3e couche en 7 jours. Le blanc de zinc augmente la propriété siccative de cette dernière huile, puisque la 3e couche en 2 jours. 30 jours. La 4e couche en 28 jours. Cependant, je ne crois pas devoir en conclure que le blanc de zinc ait exercé une propriété siccative dans le sens négatif; car, avec le blanc de zinc et l'huile chauffée, des parties sèches dans la première couche se sont manifestées en même temps que des parties sèches dans l'huile pure. Huile de lin. Huile de lin chauffée à 100° avec pour 100 grammes de peroxyde de manganèse. 38 g Huile de lin pure exposée 6 heures à une température de 70 à 80 degrés. Huile de lin pure chauffée et mélangée à de l'eau donnant sur verre. Le 25, la première couche est sèche. Le 26, la 2e couche est sèche. Le 27, la 3e couche est sèche. Le 28, parfaitement prise en par la 2e couche. Presque sèche. Le 29, 2e couche commence à prendre. Sèche. 3e couche. Le 30, presque prise. Commencement très faible à prendre. Le 31, 2e couche continue. Le 1er, 3e couche presque sèche. Le 2, commence à prendre par place. Sèche. 3e couche presque sèche. Le 3, presque prise. Sèche. Le 4, presque sèche. Commence à prendre. Le 5, sèche. 3e couche continue. Le 6, commence à prendre. Le 7, prise et commence à sécher. Le 8, sèche. Le 9, sèche. Résumé : Ire couche a séché en 6 jours. 4 jours, 2 jours, jour. 2e couche en 6 jours. 3e couche en 5 jours. CHAPITRE V. Que l'effet est plus grand lorsqu'on combine des émaal solides, tel que
sur verre. Le 25, la première couche est sèche. Le 26, la 2e couche est sèche. Le 27, la 3e couche est sèche. Le 28, parfaitement prise en par la 2e couche. Presque sèche. Le 29, 2e couche commence à prendre. Sèche. 3e couche. Le 30, presque prise. Commencement très faible à prendre. Le 31, 2e couche continue. Le 1er, 3e couche presque sèche. Le 2, commence à prendre par place. Sèche. 3e couche presque sèche. Le 3, presque prise. Sèche. Le 4, presque sèche. Commence à prendre. Le 5, sèche. 3e couche continue. Le 6, commence à prendre. Le 7, prise et commence à sécher. Le 8, sèche. Le 9, sèche. Résumé : Ire couche a séché en 6 jours. 4 jours, 2 jours, jour. 2e couche en 6 jours. 3e couche en 5 jours. CHAPITRE V. Que l'effet est plus grand lorsqu'on combine des émaal solides, tel que la céruse ou le blanc de zinc, dans la dessiccation de la peinture. Puisque les surfaces solides peuvent exercer une influence siccative, quelle qu'en soit la cause, à l'instar d'un siccatif liquide ajouté à l'huile de lin ordinaire, ne s'ensuit-il pas que des corps solides pourront, dans la peinture à la céruse et au blanc de zinc, agir comme siccatifs? ou, ce qui revient au même, un corps non siccatif ou peu siccatif ne pourra-t-il pas acquérir cette propriété; ou, s'il la possédait déjà, ne se trouvera-t-elle pas augmentée par l'association du corps avec la céruse ou le blanc de zinc qu'on incorpore à l'huile? Je commence par établir l'action de l'huile de lin sur la céruse et sur le sulfate de plomb au moyen des résultats suivants, obtenus dans les mêmes conditions. Je ne m'occupe point ici du résultat portant le n° 3. Le 20 mai, à midi, on donne à une planche de sapin l'huile de lin. Le 21, à midi, on l'assaisonne avec du sulfate de plomb et de la céruse. La première couche n'est pas prise. La 2e couche commence à sécher. La 3e couche est presque sèche. Le 22, à midi, la 2e couche est
la céruse et au blanc de zinc, agir comme siccatifs? ou, ce qui revient au même, un corps non siccatif ou peu siccatif ne pourra-t-il pas acquérir cette propriété; ou, s'il la possédait déjà, ne se trouvera-t-elle pas augmentée par l'association du corps avec la céruse ou le blanc de zinc qu'on incorpore à l'huile? Je commence par établir l'action de l'huile de lin sur la céruse et sur le sulfate de plomb au moyen des résultats suivants, obtenus dans les mêmes conditions. Je ne m'occupe point ici du résultat portant le n° 3. Le 20 mai, à midi, on donne à une planche de sapin l'huile de lin. Le 21, à midi, on l'assaisonne avec du sulfate de plomb et de la céruse. La première couche n'est pas prise. La 2e couche commence à sécher. La 3e couche est presque sèche. Le 22, à midi, la 2e couche est sèche. La 3e couche est sèche. Le 25, la 3e couche commence à sécher. Le 26, 2e couche commence à sécher. Le 27, 3e couche presque sèche. Le 28, 2e couche presque sèche. Le 29, 2e couche commence à sécher. Le 30, sèche. Nous avons vu que l'addition d'une huile de lin lithargirée ou manganésée à de l'huile de lin rend cette dernière plus siccative, ou, en d'autres termes, plus susceptible d'absorber l'oxygène atmosphérique; il est remarquable qu'elle pourra recevoir un accroissement de cette propriété par des corps solides. D'abord, l'huile de lin mélangée à la céruse sèche plus vite que si elle était seule; on peut donc considérer la céruse comme un siccatif. L'huile de lin mélangée au sulfate de plomb sèche très lentement. Eh bien, un mélange de sulfate de plomb et de céruse sèche aussi vite que l'huile de lin mélangée de céruse. On est donc fondé à dire que le sulfate de plomb a reçu de la présence de la céruse une augmentation de sa propriété siccative. Le sous-carbonate de zinc, préparé au moyen de l'azotate de zinc et du sous-carbonate de soude, ou le blanc de zinc soumis dans l'eau à un courant d'acide carbonique,
de lin lithargirée ou manganésée à de l'huile de lin rend cette dernière plus siccative, ou, en d'autres termes, plus susceptible d'absorber l'oxygène atmosphérique; il est remarquable qu'elle pourra recevoir un accroissement de cette propriété par des corps solides. D'abord, l'huile de lin mélangée à la céruse sèche plus vite que si elle était seule; on peut donc considérer la céruse comme un siccatif. L'huile de lin mélangée au sulfate de plomb sèche très lentement. Eh bien, un mélange de sulfate de plomb et de céruse sèche aussi vite que l'huile de lin mélangée de céruse. On est donc fondé à dire que le sulfate de plomb a reçu de la présence de la céruse une augmentation de sa propriété siccative. Le sous-carbonate de zinc, préparé au moyen de l'azotate de zinc et du sous-carbonate de soude, ou le blanc de zinc soumis dans l'eau à un courant d'acide carbonique, est siccatif; et lorsqu'on l'ajoute au blanc de zinc, le mélange sèche plus vite que ne sécherait le mélange d'huile de lin et de blanc de zinc. Le N° 1 du tableau suivant montre la propriété siccative de ce mélange. Le 6 mai 849, à 10 heures, on a donné Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin bouillie et blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. avec sulfate de zinc calciné. Blanc de zinc. Le 8 mai, à 10 heures, Prise parfaitement. Prise moins parfaite que nos premières granulées. Le 9. Sèche, montée, et 2. et translucide. Le 9. Sèche. Sèche. Sèche, sèche. Sèche. Le 11. Le 12. Le 13. Prise presque. Prise presque. Moins prise que 2. Prise plus que 5. Prise presque. Le Commencement à sécher. Commençant à sécher. Commençant à sécher. Commençant à sécher. Le 14. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Commençant à sécher. Sèche presque. Prise, non sèche. Sèche presque. Prise, non sèche. Commençant à sécher. Le 15. Sèche parfaitement. Sèche parfaitement. Sèche parfaitement. sèche presque. Commençant à sécher. Le 16. Parfaitement sèche. Sèche. 3e couche. Résumé. La 1re couche a séché en 3 jours.
Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin bouillie et blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. avec sulfate de zinc calciné. Blanc de zinc. Le 8 mai, à 10 heures, Prise parfaitement. Prise moins parfaite que nos premières granulées. Le 9. Sèche, montée, et 2. et translucide. Le 9. Sèche. Sèche. Sèche, sèche. Sèche. Le 11. Le 12. Le 13. Prise presque. Prise presque. Moins prise que 2. Prise plus que 5. Prise presque. Le Commencement à sécher. Commençant à sécher. Commençant à sécher. Commençant à sécher. Le 14. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Commençant à sécher. Sèche presque. Prise, non sèche. Sèche presque. Prise, non sèche. Commençant à sécher. Le 15. Sèche parfaitement. Sèche parfaitement. Sèche parfaitement. sèche presque. Commençant à sécher. Le 16. Parfaitement sèche. Sèche. 3e couche. Résumé. La 1re couche a séché en 3 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours. La 2e. 3 jours. 3 jours. Sous-carbonate de zinc susceptible d'être employé en peinture. 51. Les expériences suivantes montrent que le mélange d'huile de lin et de sous-carbonate de zinc prend plus promptement que le blanc de zinc; mais ce qui échappait à toute prévision, c'est que le premier mélange, au lieu de constituer une peinture opaque, constitue un enduit demi-transparent ou transparent, bien différent de la peinture à la céruse ou au blanc de zinc. Le 6 mai 849, à 10 heures, on a donné à une planche de chêne une couche de huile de lin. Puis on a ajouté du sous-carbonate de zinc carbonate alcalin. La 1re couche a été faite demi-transparents. Le 16 heures. Prise. Non prise. Prise, moins que 4. Le 8 mai 849, à 10 heures, on a donné une planche de chêne une 1re couche. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Oxyde de zinc carbonaté. Le 9 mai, à 10 heures. Non prise. Prise. Le 10. Commencement à préparer. Bien prise. Le 11. Prise. Sèche. Le 12. Sèche. Le 13. Sèche. 2e couche. Le 14. Prise. Sèche. Le 15. Sèche. 3e couche. Le 16. Prise. Sèche, mais pas
prévision, c'est que le premier mélange, au lieu de constituer une peinture opaque, constitue un enduit demi-transparent ou transparent, bien différent de la peinture à la céruse ou au blanc de zinc. Le 6 mai 849, à 10 heures, on a donné à une planche de chêne une couche de huile de lin. Puis on a ajouté du sous-carbonate de zinc carbonate alcalin. La 1re couche a été faite demi-transparents. Le 16 heures. Prise. Non prise. Prise, moins que 4. Le 8 mai 849, à 10 heures, on a donné une planche de chêne une 1re couche. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Oxyde de zinc carbonaté. Le 9 mai, à 10 heures. Non prise. Prise. Le 10. Commencement à préparer. Bien prise. Le 11. Prise. Sèche. Le 12. Sèche. Le 13. Sèche. 2e couche. Le 14. Prise. Sèche. Le 15. Sèche. 3e couche. Le 16. Prise. Sèche, mais pas absolument sèche. Le 17. Sèche, non absolument. Résumé. La 1re couche sèche en 4 jours. 3 jours. La 2e. La 3e -t 9 'e 52. Voulant savoir si l'art pourrait tirer parti de la propriété que possède le sous-carbonate de zinc de rendre le mélange d'huile de lin et de blanc de zinc plus siccatif qu'il ne l'est, de manière qu'on le substituerait à l'huile manganésée, qui a l'inconvénient de colorer le blanc de zinc auquel on l'associe, je fis les expériences suivantes A. B. Le 2, juin.849, à 10 heures, on donna à Huile de lin. 100 g huile de lin. 98 g de porte de sapin Blanc de zinc. 100 g de lin manganésé. 2 g Sous-carbonate de zinc. 100 g de blanc de zinc. 50 g de acide acétique. Le 23 juin, à midi. Sèche sur la face exposée à la Sèche sur les deux faces. Micropas absorbé sèche sur la face qui regardait un mur. Le 24 juin, à 10 heures. 2e couche. 50 g acide acétique. Le 25, à 10 heures. Prise moins que. Prise. Le 26, à 10 heures. Sèche. Le 27. Prise presque. Prise. Le 28. Sèche. La première couche des peintures A
blanc de zinc plus siccatif qu'il ne l'est, de manière qu'on le substituerait à l'huile manganésée, qui a l'inconvénient de colorer le blanc de zinc auquel on l'associe, je fis les expériences suivantes A. B. Le 2, juin.849, à 10 heures, on donna à Huile de lin. 100 g huile de lin. 98 g de porte de sapin Blanc de zinc. 100 g de lin manganésé. 2 g Sous-carbonate de zinc. 100 g de blanc de zinc. 50 g de acide acétique. Le 23 juin, à midi. Sèche sur la face exposée à la Sèche sur les deux faces. Micropas absorbé sèche sur la face qui regardait un mur. Le 24 juin, à 10 heures. 2e couche. 50 g acide acétique. Le 25, à 10 heures. Prise moins que. Prise. Le 26, à 10 heures. Sèche. Le 27. Prise presque. Prise. Le 28. Sèche. La première couche des peintures A et B avait une égalité d'aptitude à couvrir les surfaces sur lesquelles elle était appliquée. Quatre heures après l'application, elle paraissait prise. Les deux portes, comparées ensemble un an après avoir été peintes, présentèrent ces différences, que la porte A était sensiblement plus blanche que la porte B, et que la peinture était peut-être moins adhérente à la première qu'à la seconde. Comme si la peinture A, faite avec le mélange de blanc de zinc et de sous-carbonate, sèche réellement moins vite que la peinture B, faite avec l'huile de lin mélangée d'huile manganésée, cependant la différence n'est pas telle, qu'on ne puisse l'employer dans la peinture en bâtiment. L'avantage de cette peinture sur celle qui renferme de l'huile manganésée est la commodité; c'est donc lorsqu'on veut avoir des fonds blancs ou teintés légèrement de couleurs auxquelles le jaune nuirait, que l'emploi peut en être fait avec avantage. 53. Dans plusieurs circonstances, j'avais remarqué que des poudres sableuses, introduites dans la peinture, semblaient en accélérer la dessiccation. Des expériences que je rapporterai dans le deuxième Mémoire de ces recherches prouveront la réalité de cette remarque. CHAPITRE VI. Examen de différents mélanges de corps solides et de l'huile de lin, au
la peinture était peut-être moins adhérente à la première qu'à la seconde. Comme si la peinture A, faite avec le mélange de blanc de zinc et de sous-carbonate, sèche réellement moins vite que la peinture B, faite avec l'huile de lin mélangée d'huile manganésée, cependant la différence n'est pas telle, qu'on ne puisse l'employer dans la peinture en bâtiment. L'avantage de cette peinture sur celle qui renferme de l'huile manganésée est la commodité; c'est donc lorsqu'on veut avoir des fonds blancs ou teintés légèrement de couleurs auxquelles le jaune nuirait, que l'emploi peut en être fait avec avantage. 53. Dans plusieurs circonstances, j'avais remarqué que des poudres sableuses, introduites dans la peinture, semblaient en accélérer la dessiccation. Des expériences que je rapporterai dans le deuxième Mémoire de ces recherches prouveront la réalité de cette remarque. CHAPITRE VI. Examen de différents mélanges de corps solides et de l'huile de lin, au point de vue de la technique et de la pratique de la peinture à l'huile. 54. Après avoir constaté les faits précédents concernant l'huile de lin, les siccatifs et la céruse, et d'une autre part le blanc de zinc et l'oxyde d'antimoine, qu'on a proposés pour remplacer la céruse, enfin l'influence des supports sur la dessiccation, j'ai voulu examiner, au point de vue de l'art de la peinture à l'huile, différents mélanges de corps huileux et de matières employées déjà ou non employées en peinture, espérant recueillir de cet examen quelques faits nouveaux, utiles à la théorie ou à la pratique de l'art. Je commencerai par exposer les phénomènes que présente l'acide oléique hydraté, mêlé avec la litharge, la céruse, le minium, le chromate de plomb, l'oxyde de zinc, l'oxyde de zinc carbonaté, le chromate de zinc, le vert de Rinmann, l'oxyde d'antimoine et le sulfure de ce métal préparé par voie humide. J'exposerai ensuite l'action de l'acide oléique, de l'huile de lin pure, de l'huile de lin manganésée et de l'huile de lin lithargirée, sur l'acétate de plomb. J'ai voulu voir quelle serait l'action réciproque de différents composés métalliques et de différents corps gras mêlés ensemble, relativement à l'épaississement